( +918) 
second finissant à 360°. Précipitée des sels aluminiques ou obtenue par la 
calcination modérée de l’azotate, elle donne sensiblement les mêmes ar- 
rêts et, en outre, une accélération brusque à 850°. C’est à la suite de ce 
dégagement de chaleur que l’alumine devient insoluble dans les acides. 
Enfin, l’alumine hydratée de la bauxite donne un ralentissement se termi- 
nant à 700°, c'est-à-dire à la même température que celui des halloysites. 
Il résulte de là que la présence de la silice hydratée ne peut être mise en 
évidence dans aucun des silicates d'alumine hydratés qui donnent à peu 
près tous un ralentissement entre 100° et 200°; les deux premiers hydrates 
d’alumine ne peuvent, au contraire, se rencontrer dans aucun cas; celui 
de la bauxite ne peut exister que dans le groupe des halloysites. 
On voit, en outre, que le dégagement de chaleur observé dans la cuis- 
son des argiles des premier et second groupes doit être attribué à Ja trans- 
formation moléculaire de l’alumine. C'est, en effet, après ce phénomène 
que l’alumine des argiles devient insoluble dans les acides. Cette alumine 
libre, qui n’existail pas primitivement dans l'argile, résulte de la décom- 
position de cette dernière au moment de sa déshydratation. 
» Pour compléter cet étude, il reste à déterminer la composition chi- 
mique des silicates d’alumine qui communiquent à chaque groupe ses ca- 
ractères distinctifs. Deux d’entre eux sont déjà parfaitement connus. Le 
quatrième groupe est celui de la pyrophyllite 4Si0?, Al O°, HO. Le troi- 
sième groupe est celui du kaolin 2S10?, A1?0*, HO. Le deuxième groupe, 
celui des allophanes, ne renferme qu’un petit nombre d’argiles dont la for- 
mule paraît être, d’après les analyses connues, SiO?, Al?0*, Aq. Le 
cinquième groupe, celui de la montmorillonite, comprend un plus grand 
nombre d’argiles; mais elles sont généralement très impures, renferment 
des alcalis, de la chaux, du fer, du manganèse, dont la présence se mani- 
feste par la fusibilité de la matière. Parmi celles-ci, la stéargilite de Poi- 
tiers ma paru fournir le produit le plus pur. Lavée à l’eau légèrement 
acidulée, elle abandonne, outre son calcaire, une argile rouge extrême- 
ment ténue, qui reste en suspension, et elle laisse comme résidu une ar- 
gile blanche très homogène. Son analyse m'a donné : 
DE eau sr ivre, etre 49 
APO RSS ee Lin #;1 
RO nat hit 2,4 
Cabas ne. forinn aid: 059 
HO DD nt arret oh 16,7 
HO a rOUgë rr- sirote 7 
